58 





HÉDENBERGITE. 











o 



b 



c 



d 



e 



r 



9 



Silice 



52,00 



50,20 



53,20 



50,05 



52,60 



51,30 



49,50 



Chaux 



16,29 



20,26 



19,09 



4 5,63 



20,44 



20,15 



18,12 



Magnésie 



1 8,51 



1 6,40 



14,9-1 



47,24 



4 6,43 



14,85 



14,12 



Oxyde ferreux 



f 9 36 



8,40 



8,67 



4 1 ,98 



5,35 



13,92 



3,28 



Oxyde manganeux 





» 



0,38 



» 



» 



0,25 



» 



Alumine 



3,10 



3,80 



2,47 



2,58 



3,27 



0,76 



5,55 



Eau 



1,10 



» 



4,77 



2,13 



1,59 



0,21 



1,77 





400,36 



99,06 



4 00,49 



99,61 



99,68 



101,44 



Na 3,75 



Acide vanadique ? 



» 



» 



)) 



» 



» 



» 



3,65 



99,74 

 Densité : 3,30 3,2 3,256 3,261 » 3,343 3,25 



Un échantillon intitulé hypersthène de l'île de Skye, de la 

 collection du Muséum, a Paris, m'a offert tous les caractères d'un 

 pyroxène, avec clivages suivant les faces m, h 1 et g 1 , et obliquité du 

 système d'anneaux vu a travers h 1 . Il en a été de même pour un 

 échantillon gris verdâtre, fusible en verre noir magnétique, donné 

 comme bronzite vanadifère, de Bracco, près Gènes ; l'analyse de 

 Schafhâutl indique, du reste, une proportion d'alumine semblable a 

 celle qui se trouve dans les a u g i t e s. 



Les diallages se trouvent en masses cristallines laminaires, avec 

 amphibole, dans les euphôtides (gabbro) de la forêt de Harzburg, au 

 Hartz ; de la Prese, dans la Valtelinc ; du Mussinet, près Turin ; de 

 Prato, près Florence; sur les bords du lac de Genève; dans des ser- 

 pentines de l'Oural; de Cornwall; de Suisse; de Baireuth en 

 Bavière ; de Corse ; de l'île d'Elbe ; de la Spezzia ; en divers points 

 des Alpes et des Apennins ; en Silésie. 



HÉDENBERGITE. Eisenaugit ; Glocker. Géométriquement et chi- 

 miquement isomorphe du diopsîde, mais contenant plus de 15 p. 

 100 d'oxyde ferreux. 



Clivage assez net suivant m ; moins facile suivant h x et g 1 ; plans 

 de séparation suivant la base. Cassure un peu écailleuse ou iné- 

 gale. Translucide sur les bords. Éclat vitreux légèrement nacré 

 sur les faces de clivage ou de séparation. Noire ; vert noirâtre ; vert 

 sombre. Poussière gris verdâtre. Dur. = 5,5. Dens. = 3,5. 



Au chalumeau fond facilement en verre noir plus ou moins ma- 

 gnétique. Avec le borax donne une perle fortement colorée par 

 le fer. 



Analyses : a, de THédenbergite en masses laminaires vert foncé , 

 de Tunaberg, par H. Rose; 6, d'une malacolite brun rouge de Da- 

 gerô , Finlande, parBerzélius ; c, d'un pyroxène vert du lac Cham- 

 plain, Amérique du Nord, par Seybert ; d, d'un pyroxène cristallisé, 

 (travers e'H.i te), fibreux à l'intérieur, de Traverselle. Piémont. 



